# Как плести лапти русские! Самоучитель. Лапти. Введение

Екатерина Фоменко-Пономарёва, Александр Юделевич, Ольга Федорова

В книге чистая и практичная информация о плетении лаптей и заработке на этом ремесле из первых рук! Книга с картинками и ссылками на пошаговое видео в ютубе. Вы обязательно научитесь плести лапти различных моделей дома на табуретке, сначала из бумаги, затем из лыка, бересты, краснотала, мочала. Вы узнаете, как создать школу плетения лаптей в своём городе, своими самостоятельно, для всех желающих научиться, даже детки заплетают старинные русские лапти! Вы сможете обучать до 100 чел. на уроке!

© Александр Юделевич, 2025

© Екатерина Фоменко-Пономарёва, 2025

© Ольга Федорова, 2025


ISBN 978-5-0050-6819-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## три лычки


Из 3 лычек. Очень практичная модель лаптей, которые мы сегодня рассмотрим. Самый главный секрет русских лаптей. Это лычки должны быть Длинной 3000 миллиметров, они когда будут переплетаться, перегибаться, заплетаться. Они все будут крепче и крепче становиться за счёт того что они будут подковыриваться и усиливаться


Начинаем с центральной лычки, формируя переднюю часть лаптя, стараясь соблюдать симметрию. Постепенно переходим к созданию пяточки из нашего плетеного коврика. Все лычки, которые изначально были направлены вперед, мы перегибаем: центральные – на 90 градусов, а крайние – на 180 градусов, возвращая их обратно в плетение, как бы назад, в нашу косичку.


С левой стороны также перегибаем крайнюю лычку и проплетаем её через все остальные лычки в шахматном порядке. После этого переходим к формированию пяточки, продолжая плетение в том же стиле.


Заплести пятку у нашего классического лапотка – это настоящее достижение для наших юных мастеров. У кого получится создать такую аккуратную, как гнездышко, пяточку, тот уже может считаться мастером по плетению русских лечебных лаптей.


Пяточка у нас образуется, когда очередную лычку мы не перегибаем, а ставим её бортиком, создавая таким образом бортики справа и слева от наших косичек. В результате у нас получается пяточка, которая может быть заплетена с использованием 3, 4 или 5 лычек. Это зависит от ширины, размера лаптя, ширины лычки и модели лаптя, а также от фасона русских народных лечебных лаптей.


Вот мы сформировали пяточку нашего лапотка и двигаемся дальше, продолжая плетение с перегибом лычек. Я делаю 9 ромбиков от центра до вершины, чтобы получить нужный размер для моей ноги при такой ширине лычки и при таком размере.


Заплетаем по очереди лычки справа и слева, формируя косичку-лямку, и двигаемся к носку лаптя.


Мы плели справа и слева, по очереди, в шахматном порядке, и вот мы дошли до носка. У нас справа и слева по 3 лычки смотрят вперёд. Теперь нужно вплести справа и слева по одной дополнительной лычке, чтобы получилось по 4 лычки, смотрящих вперёд.


Затем мы берем одну крайнюю из 4 лычек и проплетаем её вперёд через 3 лычки на нашем носке, создавая асимметрию. В результате с одной стороны у нас будет 5 лычек, а с другой – 3 лычки. В таком положении мы продолжаем плести наш тупой носик.


Берём одну крайнюю лычку из трёх и ставим её бортиком, пропуская через две соседние лычки вперёд на нашем носочке.


Переходим на левую сторону, где у нас образовалось 6 лычек. Начиная от вершинки, отсчитываем третью лычку и проплетаем её через две лычки вперёд к центру, ставя её бортиком. Теперь у нас уже две лычки поставлены бортиком на носке по центру.


Теперь с правой стороны снова берём третью лычку и ставим её бортиком. Это уже третья лычка на нашем носке, которую мы ставим бортиком и переплетаем через две соседние лычки. В центре у нас получается асимметричная конструкция, очень интересная. Кто её придумал, нам неизвестно, но мы можем присвоить всю славу себе. У нас получилось, что слева 3 лычки смотрят вперёд, справа две лычки смотрят вперёд, и ещё 3 сбоку.


Следующий шаг – берем 3 лычки, которые находятся слева сбоку, и 3 лычки, которые находятся сверху на носке нашего тупоносового лапотка. Эти 3 и 3 лычки, идущие навстречу друг другу, переплетаем в шахматном порядке. В результате у нас образуется носочек нашего лапотка, который можно назвать взъёмом-носом.


Мы завершили оформление носочка и теперь можем двигаться дальше. Размер лаптя уже определился, и мы можем вставить колодку, которая обеспечит одинаковый размер для всех пар. Здесь можно вставить верёвочку перед перегибом, чтобы создать оборки. Теперь мы делаем перегиб справа и слева и заплетаем свободные лычки в лямку, подошву и стельку. Одна лычка обычно идёт в сторону носка, а её парная – в сторону пятки. Эти две лычки перекрещиваются возле перегиба и идут по разные стороны, создавая стельку.


Наши свободные лычки продолжают идти по своей строке. Лычки, идущие в сторону носка, создают декоративную и функциональную «курочку», которая защищает носок лаптя. Затем они делают перегиб и возвращаются в лямку, идя на бортик. Все лычки выстраиваются в один ряд, и мы делаем перегиб, оформляя бортик нашего лаптя. Одновременно мы приближаемся к пятке. Пяточку мы формируем, используя 3 или 4 лычки, ставя их бортиком и проплетая через центральные лычки. После этого мы проплетаем 4 и 5 лычки, создавая пяточку. На пяточке также делаем перегиб, и свободные концы выводим на лямку. Там мы делаем двойную подковырку, усиливая подошву и стельку.


### четыре лычки


### пять лычек


## ЛАПТИ-ПИНЕТКА ИЗ 5ТИ ЛЫК НА ЛЕВУЮ НОГУ, БУМАГА

Детский праздник старинных русских лаптей.


ЛАПТИ-ПИНЕТКА ИЗ 5ТИ ЛЫК НА ЛЕВУЮ НОГУ, БУМАГА

### Пинетка бумажная из 4х лычек крафтбумага. (на ютубе)


ПИНЕТКА БУМАЖНАЯ ИЗ 4Х ЛЫЧЕК КРАФТБУМАГА. (НА ЮТУБЕ)


### Пинетка с острым носком из 4х лычек

ПИНЕТКА С ОСТРЫМ НОСКОМ ИЗ 4Х ЛЫЧЕК


Пинетка из крафтбумаги четверик.

Вся фишка в том, что Вы просто до конца его не доплетаете, а оставляете закончить работу своим ученикам. Для первого знакомства этого достаточно.


Лапти-пинетка из 6-ти лычек тупой носок, бумага.


шаг 1


Пинетка бумажная из 4х лычек обои, острый носок


детский праздник с бумажными лаптями своими руками


Мы постоянно готовимся к следующему празднику, наплетаем дома на диване заплетёнки русских лаптей! И следующая модель у нас из 5ти лычек.

### Лапти-пинетки из 4х лык правый левый, обои

ЛАПТИ-ПИНЕТКИ ИЗ 4Х ЛЫК ПРАВЫЙ ЛЕВЫЙ, ОБОИ


ЛАПТИ-ПИНЕТКИ ИЗ 4Х ЛЫК ПРАВЫЙ ЛЕВЫЙ, ОБОИ


Материал мы применяем самый простой и доступный каждому, это полоски крафтбумаги и нарезанные на полоски (25мм/1000мм) остатки обоев. Можно затем использовать любой материал, даже яркие рекламные буклеты всегда в достатке. Классический набор лыка, бересты, краснотала у Вас будет весной, в мае месяце, когда наступит заготовка.

В данный момент я продолжаю осваивать разные модели лаптей, делаю сама «заплетенки», пробую заплетать лапти из настоящего лыка, смонтировала видео-урок для детей. Планируются мастер-классы для учителей, общешкольные мероприятия, участие в конкурсах…

Все это дает основу для будущих идей и развития этого направления – обучение на доступном материале древнему ремеслу, помогает возрождению традиций!


Когда Вы заплетёте первый лапоток-это уже будет большой успех, может потребуется несколько проб и ошибок, но нужно добиться результата иначе будет стыдно перед нашими предками. Даже детки прошедшие два занятия обучали своих родителей, правильно доплести лапоточки до конца.


Секреты старинных русских лаптей.

Уважаемый читатель!

Хочу рассказать Вам очень интересную историю моего хобби.

Это не простое занятие времяпровождения, а очень увлекательное,

Полезное и для здоровья, и для мышления, и для снятия стресса

Старинное во всех отношениях, сейчас очень даже забытое

(начинает возрождаться) русское народное-крестьянское

Плетение лаптей.

Немного о том, как я к этому ремеслу пришла.

А всё произошло так: познакомилась с очень интересным

Молодым человеком, он занимался установкой шкафов-купе,

О том, что он ещё и плетёт лапти не думала, не гадала.

По прошествии определённого времени, он пригласил меня в гости

Начал при мне их заплетать, мне стало очень интересно

Я задала вопрос, где ты этому научился, оказалось, что

Он самоучка, учился этому на протяжении 20 лет

Очень долго до этого искал мастеров в г. Кыштыме,

Но кто уже умер, кто-то уехал в неизвестном направлении

Пытался найти хоть что-то в библиотеках, но исчерпывающей

Информации не нашёл. Побывав у него в гостях и увидев это чудо

Плетения, загорелась искорка, решила попробовать, но конечно не сразу. Несколько дней просто сидела рядом и смотрела,

С его стороны летело-попробуй! Не стесняйся! Смелей!

В один из дней под его руководством я сплела свой первый лапоть моей радости не было предела! Визжала, прыгала, хлопала в ладоши, даже целовала своё изделие. При этом от этого лаптя исходил такой аромат леса, свежей бересты, что было такое ощущение, что ты в лесу!

Вот я в первой главе рассказала Вам, уважаемые читатели, как я пришла к этому замечательному мастерству!

### Глава вторая. Какой материал используем

Нередко лапти назывались по числу лыковых полос, использованных в плетении: пятерик, шестерик, семерик. В семь лык обычно плели зимние лапти. Для прочности, тепла и красоты лапти проплетали вторично, для чего применяли пеньковые веревки. С этой же целью иногда пришивали кожаную подметку.

Для праздничного выхода предназначались писаные вязовые лапти из тонкого лыка с черной шерстяной тесьмой, которая закреплялась на ногах. Для осенне-весенних хозяйственных работ во дворе более удобными считали простые высокие плетеные ступни без всякой тесьмы.

Обувь плели не только из древесной коры, в дело шли и тонкие корни, а потому и сплетенные из них лапти звались коренниками. Модели лаптей, изготавливаемые из полосок ткани, называли плетешками.